Abstrak —Sel  bahan  bakar  merupakan  sel  elektrokimia  yang mampu mengkonversi bahan bakar menjadi energi listrik. Lebih dari  80%  dari  volume,  70%  dari  total  berat  dan  60%    biaya dalam    fuel  cell  berupa  pelat  bipolar.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  pengaruh  grafit  terhadap  sifat,  stabilitas termal    dan  konduktivitas  listrik  komposit  vinil  ester/grafit. Matriks  yang  digunakan  adalah  epoxy  vinil  ester  (EVE)  dan novolac  vinil  ester  (NVE).  Filler  yang  digunakan  adalah  grafit dengan  kadar  grafit  20  dan  40%.    Bahan  campuran dimatangkan dalam furnace pada temperatur  50, 100,  150, 200, 250oC  selama  dua  jam.  Pengujian  yang  dilakukan  yaitu  FT-IR, tarik,  SEM,  TGA  dan  konduktivitas  listrik.  Hasil  pengujian menunjukkan  penambahan  grafit    dapat  menurunkan  Modulus Young,  sifat  tarik  dan  elongasi.  Kekuatan  tarik    tertinggi  EVE adalah 16.6  MPa  sedangkan  NVE  10.7 MPa,  sedangkan  40%  3.0 MPa  untuk  EVE  dan  2.95  MPa  untuk  NVE.  Stabilitas  thermal meningkat  dengan  penambahan  grafit,  data  40%  grafit menunjukkan    berat  sisa  pada  800 ⁰ C  senilai  47%  untuk  EVE maupun  NVE.  Penambahan  grafit  juga  dapat  menaikkan konduktivitas listrik. Data tertinggi diperoleh pada komposisi 40% grafit  yaitu 1,1 S.Cm-1 untuk EVE dan 0.93 untuk NVE.
Kata Kunci — Vinil Ester, Grafit, Pelat Bipolar, PEMFC.

## I. PENDAHULUAN
EL  bahan  bakar merupakan  suatu  perangkat  yang menggunakan  hidrogen  sebagai  bahan  bakar  untuk menghasilkan  listrk,  panas,  dan  air.  Sel  bahan  bakar  tidak perlu  melakukan  pembakaran  sehingga  tidak  menghasilkan polusi  udara  yang  dapat  mencemari  lingkungan  [1]. Penggunaan  sel  bahan  bakar ini  juga  diharapkan  dapat meminimalisasi  emisi  yang  dihasilkan  sehingga  dapat mencegah  efek  dari  pemanasan  global  dan  kelestarian  bumi akan tetap terjaga [2].
Proton  Exchange  Membran fuel  cell (PEMFC)  merupakan jenis sel bahan bakar yang paling sederhana serta  merupakan alternatif  yang  menjanjikan  untuk  untuk  sumber  listik.  Sel bahan bakar membran penukar proton bebas emisi dan banyak memiliki  keunggulan  dibandingkan  jenis  yang  lain diantaranya  dapat  beroperasi  pada  temperatur  rendah  yaitu
antara 60-800C, efisiensi tinggi, kerapatan daya tinggi, startup yang  cepat,  dan  sistem  ketahanan  yang  baik,  pelat  bipolar merupakan  80%  dari  total  volume,  70%  dari  total  berat,  dan 60% dari total biaya produksi pada perangkat PEMFC [3,4].
Pelat bipolar harus mampu mendistribusikan hydrogen dan udara  pada  membran,  mendukung  pendinginan,  mencegah pencampuran  dari  media  luar  dan  menghantarkan  arus  antar sel elektrokimia [5]. Pelat bipolar pada umumnya terbuat dari grafit,  logam  maupun  komposit.  Logam  yang  sering digunakan adalah stainless steel terutama 316L. Stainless steel digunakan  karena  memiliki  waktu  penggunaan  6000  jam. Namun,  logam  lain  juga  pernah  digunakan  seperti  Niobium- titanium-tungsten  (Ni-Ti-W)  dan  Nickel-Chromium  (Ni-Cr) relatif mahal namun tidak memiliki kelebihan yang signifikan. Selain Ni-Ti-W dan Ni-Cr, Aluminium pernah dicoba  karena memiliki  harga  yang  murah  namun  tidak  tahan  terhadap korosi.  Pelapisan  pada  logam  sering  digunakan  untuk menghambat laju korosi namun setelah dicoba pelapisan tidak cukup  signifikan  untuk  menghambat  laju  korosi  dan  pada akhirnya  menambah  biaya  produksi  [6].  Pada  aplikasinya, Grafit  murni  memiliki  konduktivitas  listrik  yang  baik  tetapi rapuh,  sedangkan  logam  memiliki  sifat  mekanik  dan konduktivitas listrik yang baik tetapi tidak tahan korosi [7].
Bipolar merupakan bagian yang penting namun problematis terutama  pada  masalah  biaya  produksi  pelat  [8].  Karena pentingnya  komponen  pelat  bipolar  dan  mahalnya  biaya produksi,  maka  dituntut  adanya  inovasi  untuk  bahan  pelat bipolar yang lebih ringan dan murah tetapi tetap memiliki sifat mekanik,  konduktivitas  listrik  yang  baik  serta  ketahanan terhadap  korosi  tinggi.  Penelitian  sebelumnya  yang  telah dilakukan menunjukkan bahwa penambahan grafit berbanding lurus  dengan  meningkatnya  konduktivitas  listrik,  tetapi  dapat menurunkan sifat mekanik. Oleh karena itu pada penelitian ini digunakan  komposit  vinil  ester/grafit  sebagai  bahan  utama pembuat  pelat  bipolar,  Komposit  yang  digunakan  berupa polimer  vinil  ester  sebagai  matriks  serta  grafit  sebagai  bahan penguat.  Selanjutnya  variasi  rasio  pencampuran  diberikan untuk mendapatkan pelat bipolar dengan sifat optimum.

## Pengaruh Penambahan Grafit terhadap Sifat Tarik, Stabilitas Termal dan Konduktivitas Listrik Komposit Vinil Ester/Grafit sebagai Pelat Bipolar Membran Penukar Proton Sel Bahan Bakar (PEMFC )
Galang Wisnu Wardana dan Hosta Ardhyananta Jurusan Teknik Material dan Metalurgi, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 E-mail : hostaa@mat-eng.its.ac.id
S
Gambar.1. Pengamatan SEM pada grafit yang digunakan pada penelitian ini dengan perbesaran 2000x
Gambar. 2. Dimensi spesimen uji tarik

## II. EKSPERIMEN
Resin  Epoxy  Vinil  Ester  (EVE)  dan  Novolac  Vinil  Ester (NVE) sebagai matriks diproduksi oleh PT Justus Kimia Raya dan  sebagai  penguat  digunakan  grafit  yang  diproduksi  CV. Multi Grafit berukuran ± 18μm dengan % berat 20 dan 40%.
Pengujian  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini  meliputi  uji FT-IR,  Uji  Tarik,  SEM,  TGA  dan  Konduktivitas  listrik. Pengujian  tarik  dilakukan  dengan  kecepatan  tarik  1mm/min sesuai standar ASTM D638M.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Sifat Tarik Komposit
Pengujian  tarik  dilakukan  dengan  tujuan  mengetahui  sifat mekanik  pada  komposit  Vinil  Ester/Grafit.  Pengujian  tarik dilakukan  sesuai  dengan  standart  ASTM  D638M.  Sebelum dilakukan sampel pengujian tarik di preparasi  terlebih dahulu hingga  permukaan  rata,  hal  tersebut  dilakukan  dengan  tujuan tidak ada konsentrasi tegangan ketika proses uji tarik.
Gambar  3  menunjukkan  kekuatan  tarik  menurun  terhadap penambahan  grafit,  hal  ini  disebabkan  arah  orientasi  yang tidak  teratur  dari  filler.  Interaksi  dari  filler  dan  matrik  yang tidak sempurna, kurang sempurnanya pendispersian dari filler, meningkatkan  gelembung  diikuti  dengan  penambahan  filler [9]. Kekuatan tarik terendah ditunjukkan pada  komposit 40% grafit  dengan  nilai  3.04  MPa  untuk  EVE  dan  2.95  MPa. Gambar 4 menunjukkan penurunan Modulus Young akibat
Tabel.2. Properti  tarik komposit grafit 20% Epoksi Kode sampel Elongation (%) Kekuatan Tarik (MPa) Modulus Young (GPa) EVE 4.54 16.63 0.37 EVE/Grafit (20) 2.89 6.40 0.22 EVE/Grafit (40) 1.92 3.04 0.16 NVE 4.65 10.77 0.23 NVE/Grafit (20) 3.04 4.14 0.15 NVE/Grafit (40) 2.51 2.95 0.13
Gambar.3. Pengaruh penambahan grafit terhadap kekuatan tarik
Gambar.4. Pengaruh penambahan grafit terhadap Modulus Young
Gambar.5. Pengaruh penambahan grafit terhadap Elongasi
w o =20 W=10 R=60 T=8 Lo=60 Lt= 150
penambahan grafit, hal yang sama dengan penurunan kekuatan tarik berlaku juga pada penurunan modulus young. Gambar 5 menunjukkkan pengaruh penambahan grafit terhadap elongasi dari  komposit,  hal  tersebut  disebabkan  sifat  grafit  yang  lebih getas.

## B. Sifat Konduktivitas Listrik Komposit
Fungsi  utama  dari  pelat  bipolar  adalah  menghubungkan anoda  dari  satu  sel  ke  katoda  sel  yang  lain,  karena  itu  sifat konduktivitas listrik menjadi poin penting yang harus dimiliki oleh pelat bipolar.
Pengujian  Konduktivitas  Listrik    ini  menggunakan  metode four point probe dengan adaptor sebesar 16.2 volt.
=                                            (1) Ω =                                                                                  (2)
merupakan perhitungan resistivitas, R adalah tahanan listrik dalam  Ω    hasil  pengukuran,  A  luas  penampang  dalam  mm 2 hasil  pengukuran,  l  panjang  jarak  arus  mengalir  dalam  mm dan  Ω  merupakan  konduktivitas  listrik  (Ω.cm -1 ).  Pengukuran diawali secara kualitatif dengan cara  menghubungkan sampel komposit terhadap aliran listrik yang dilengkapi dengan lampu pijar,  ketika  lampu  pijar  menyala  maka  hal  ini  menunjukkan sampel  komposit  tersebut  mampu  menghantarkan  daya elektrik.
Gambar  6  menunjukkan  pengaruh  penambahan  grafit terhadap konduktivitas listrik. Konduktivitas listrik bertambah seiring  dengan  bertambahnya  grafit.  Nilai  tertinggi ditunjukkan  pada  komposit  dengan  40%  grafit  senilai  1.1 S.cm -1 untuk  EVE  dan  0,93  S.cm -1 untuk  NVE.  Dari  hasil pengukuran,  EVE  memiliki  nilai  konduktivitas  lebih  tinggi. Hal tersebut dikarenakan jumlah cincin aromatic yang terdapat pada  EVE  lebih  banyak  dibandingkan  NVE.  Cincin  aromatic merupakan salah satu struktur polimer yang bersifat konduktif [10].
Nilai  konduktivitas  listrik  bergantung  pada  fraksi  volume serbuk,  dan  kandungan  minimum  dari  serbuk  grafit,  dimana serbuk  grafit  tersebut  membentuk  jaringan  kerja  yang bersambung,  yang  menentukan  komposit  grafit  menjadi konduktif  secara  elektrik.  Faktor-faktor  penentu  adalah: konduktivitas  dari  serbuk,  fraksi  volume  dan  karakteristik serbuk, seperti: ukuran, bentuk, luas permukaan, distribusi dan orientasi dari serbuk pengisi.  Konduktivitas  listrik ditentukan antara  matrik  dan  filler.  Metode  fabrikasi  dan  kondisi pembuatan  komposit  memainkan  peranan  penting  dalam konduktivitas karena mempengaruhi penyebaran, orientasi dan jarak  antar  serbuk  di  dalam  matriks  polimer.    Parameter proses,  seperti  temperatur,  tekanan,  waktu curing ,  adalah faktor  kritis  terhadap  keberhasilan  pembuatan  interkoneksi mekanik dan elektrik. Sambungan adesif konduktif bisa gagal. Karena tegangan termal yang disebabkan oleh ketidaksesuaian koefisien muai panas antara matriks dan serbuk selama siklus karakteristik komposit [11].

## C. Sifat Konduktivitas Thermal Komposit
Pengujian Thermogravimetric  Analysis (TGA)  menggunakan alat Mettler  Toledo di  Laboratorium  Karakterisasi  Material Jurusan teknik Material dan Metalurgi FTI-ITS. TGA adalah
Gambar.6. Pengaruh penambahan grafit terhadap Konduktivitas Listrik
Tabel 3.
Hasil Pengujian TGA komposit Grafit/Epoksi Sample T ( o C) 5% Loss T ( o C) 10% Loss Berat Sisa (%wt) Grafit 900 900 107 EVE 338 352 5 EVE/Grafit (20) 346 358 33 EVE/Grafit (40) 338 360 47 NVE 288 318 6 NVE/Grafit (20) 292 319 37 NVE/Grafit (40) 314 338 47
untuk  mengetahui  sifat  termal  bahan  terhadap  perubahan panas  yang  berkaitan  dengan  perubahan  temperatur pemanasan. Dilakukan pada temperatur 40 0 C sampai 800 0 C. Tabel 3 menunjukkan pengurangan berat 5% EVE terjadi pada temperatur  338 0 C  dan  pada  NVE    terjadi  pada  temperatur 288 0 C.  Berat  sisa  pada  temperatur  800 0 C  adalah  5%  untuk EVE  dan  6%  untuk  NVE.  Grafit  beraksi  dengan  lingkungan sehingga  berat  grafit  ketika  dipanaskan  sampai  temperatur 800 0 C  bertambah  menjadi  107%  dari  berat  semula,  hal  ini menunjukkan  grafit  memiliki  stabilitas  thermal  yang  sangat baik.
Pada  pengujian  TGA  komposit  EVE/Grafit  (20) pengurangan  berat  5%  terjadi  pada  temperatur  348 0 C    dan berat  sisa  sebesar  33%,  sedangkan  NVE/Grafit  pengurangan berat 5% terjadi pada temperatur 292 0 C dan berat sisa sebesar 37%.  Hal  ini  menunjukkan  penambahan  serbuk  grafit  pada Komposit  dapat  meningkatkan  stabilitas  termal.  Tabel  3 menunjukkan  berat  sisa  yang  didapatkan  setelah  pemanasan 800 0 C,  dimana  pada  tanpa  penambahan  grafit  berat  sisa  5% untuk  EVE  dan  6%  untuk  NVE,  setelah  ditambahkan  serbuk grafit berat sisa bertambah menjadi 33% untuk EVE dan 37% untuk NVE.
Berdasarkan data  yang didapatkan dari hasil TGA, matriks menunjukkan  stabilitas thermal yang  baik,  meskipun  sifat komposit  sering  kali  didominasi  oleh  sifat  penguat,  tetapi beberapa  sifat.  Seperti  konduktivitas  thermal,  konduktivitas listrik,  densitas  dan  porositas  dapat  dipengaruhi  oleh  matriks atau  proses  pembentukan  matriks.  Sehingga  sifat  utama komposit  bahan  matriks  dan  prosesnya  tidak  dapat  diabaikan [11].

## D.  Pengujian FT-IR Komposit Grafit/Epoksi
Pengujian Fourier  transform  Infrared  Spectroscopy (FT- IR) menggunakan alat Thermo Scientific di Laboratorium
Gambar. 7. Grafik pengujian FT-IR EVE Resin (EVER), EVE , EVE/Grafit (20)
Karakterisasi Material Jurusan Teknik Material dan Metalurgi FTI-ITS dengan sampel berbentuk padatan. Pada penelitian ini, pengujian FT-IR digunakan untuk mengetahui gugus fungsi dari vinil ester dan grafit sebelum dicampurkan dan setelah menjadi komposit grafit. Grafik hasil pengujian FTIR menghasilkan puncak grafik yang berada pada range 500- 4000.
Gambar  7.  Menunjukkan  hasil  pengujian  FT-IR  untuk Epoxy  Vinil  Ester  Resin  didapatkan  vibrasi  pada  panjang gelombang  826  cm-1  yang  merupakan  puncak  dari  para disubtituted  aromatic  dan  sekaligus  puncak  C=C  dari  ikatan polystyrene.  Vibrasi  juga  terjadi  pada  panjang  gelombang yang  merupakan puncak 907 cm-1 C=C dari  vinil ester [12]. Pengujian  FTIR  Epoxy  Vinil  Ester  yang  sudah  dimatangkan didapatkan bahwa puncak pada panjang gelombang 907 cm-1 hilang. Puncak tersebut hilang karena terjadi pemutusan rantai pada  C=C  vinil  etser  dan  menyatu  pada  C=C  styrene. Penyerapan vibrasi pada panjang gelombang 1506 cm-1 yang merupakan  daerah  puncak  dari  aromatic  hidrokarbon  C6H6. Komposit  Epoxy  Vinil  Ester/Grafit  juga  memiliki  puncak aromatic hidrokarbon pada 1507 cm-1. Kemudian Epoxy Vinil Ester  terdapat  juga  penyerapan  vibrasi  pada  panjang gelombang 826 cm-1 yang menerangkan bahwa bentuk cincin aromatic  dari  Epoxy  Vinil  Ester  adalah para  disubstituted aromatic bentuk  cincin  tersebut  merupakan  ciri  khas  dari Epoxy  Vinil  Ester.  Komposit  Epoxy  Vinil  Ester/Grafit  juga menyerap  vibrasi  pada  panjang  gelombang  826  cm-1.  Selain itu  penyerapan  vibrasi  pada  Epoxy  Vinil  Ester  juga  terjadi pada 1153 cm-1 yang merupakan range dari puncak ikatan C- O  dalam  bentuk  phenil  atau  acyl.  Komposit  Epoxy  Vinil Ester/Grafit  juga  menyerap  vibrasi  pada  1153  cm-1.Terdapat penyerapan  vibrasi  Epoxy  Vinil  Ester  pada  panjang gelombang 1077 cm-1 yang merupakan range dari ikatan C-O dengan  bentuk  alkoxy.  Komposit  Epoxy  Vinil  Ester/Grafit juga  menyerap  vibrasi  pada  panjang  gelombang  1077  cm-1. Kemudian  terjadi  penyerapan  vibrasi  lagi  pada  Epoxy  Vinil Ester  untuk  pada  panjang  gelombang    1719  cm-1yang merupakan  range  dari  ikatan  C=O  dalam  bentuk  ikatan  acid. Komposit  Epoxy  Vinil  Ester/Grafit  juga  menyerap  vibrasi pada panjang gelombang 1718 cm-1.
Gambar.8 . Grafik pengujian FT-IR EVE Resin (EVER), EVE , EVE/Grafit (20)
Gambar  8.  menunjukkan  hasil  pengujian  FT-IR  untuk Novolac  Vinil  Ester  Resin  didapatkan  vibrasi  pada  panjang gelombang  740  cm -1 yang  merupakan  puncak  yang menunjukkan ikatan aromatic dengan bentuk meta disubtituted aromatic .  Vibrasi  pada  panjang  gelombang  840  cm -1 merupakan  puncak C=C dari ikatan polystyrene. Vibrasi juga terjadi pada panjang gelombang yang merupakan puncak 907 cm -1 C=C dari vinil ester [12]. Pengujian FTIR Novolac Vinil Ester yang sudah dimatangkan didapatkan bahwa puncak pada panjang  gelombang  907  cm -1 hilang.  Puncak  tersebut  hilang karena  terjadi  pemutusan  rantai  pada  C=C  vinil  etser  dan menyatu pada C=C styrene.  Penyerapan vibrasi pada panjang gelombang  1598  cm -1 yang  merupakan  daerah  puncak  dari aromatic  hidrokarbon  C 6 H 6 .  Komposit  Novolac  Vinil Ester/Grafit juga memiliki puncak aromatic hidrokarbon pada 1598  cm -1 .  Kemudian  Novolac  Vinil  Ester  terdapat  juga penyerapan  vibrasi  pada  panjang  gelombang  704  cm -1 yang menerangkan  bahwa  bentuk  cincin  aromatic  dari  Novolac Vinil Ester adalah Meta Disubstituted Aromatic bentuk cincin tersebut  merupakan  ciri  khas  dari  Novolac  Vinil  Ester. Komposit  Novolac  Vinil  Ester/Grafit  juga  yang  menyerap vibrasi  pada  panjang  gelombang  701  cm -1 .  Selain  itu penyerapan vibrasi pada Novolac Vinil Ester juga terjadi pada 1113  cm -1 yang  merupakan  range  dari  puncak  ikatan  C-O dalam  bentuk  phenil  atau  acyl.    Komposit  Novolac  Vinil Ester/Grafit  juga  terjadi  penyerapan  vibrasi  pada  1111  cm -1 . Kemudian  penyerapan  vibrasi  Novolac  Vinil  Ester  pada panjang  gelombang  2950  cm -1 yang  merupakan  range  dari ikatan  O-H  acid.  Komposit  Novolac  Vinil  Ester/Grafit  juga menyerap  vibrasi  pada  panjang  gelombang  2922  cm -1 . Kemudian terjadi penyerapan vibrasi lagi pada Novolac Vinil Ester  untuk  pada  panjang  gelombang    1718  cm -1 yang merupakan  range  dari  ikatan  C=O  dalam  bentuk  ikatan  acid. Komposit  Novolac  Vinil  Ester/Grafit  yang  menyerap  vibrasi pada panjang gelombang 1713 cm -1 .

## E. Pengamatan SEM Komposit Grafit/Epoksi
Pengamatan Scanning  Electron  Microscopy (SEM) menggunakan alat FEI INSPECT S50 dengan tegangan 20.000 kV  di  Laboratorium  Karakterisasi  Material  Jurusan  Teknik Material  dan  Metalurgi  FTI-ITS.  Pada  Gambar  9a  dan  9b terlihat bahwa persebaran grafit pada komposit NVE/Grafit
(a)

## (b)
Gambar.9. Hasil pengamatan SEM NVE/Grafit (a) 20% Grafit, (b) 40% Grafit
homogen  namun  terlihat  banyaknya  rongga  yang  disebabkan interaksi antara matrik dan filler yang kurang sempurna.
Pada Gambar 10a dan 10b terlihat bahwa persebaran grafit pada  komposit  EVE/Grafit  tidak  homogen    namun  terlihat penumpukan  grafit  pada  bagian  tertentu  pada  komposit sehingga  distribusi  beban  yang  diterima  komposit  juga  tidak homogeny.
Teknik  yang  disarankan  untuk  meningkatkan  ikatan interlocking mekanik  dengan  cara  menutup  atau  mengisi rongga-rongga pori dalam komposit dengan cara meningkatkan  kekasaran  permukaan  butiran  serbuk, meningkatkan  rongga  permukaan  butiran  serbuk,  sehinggan dapat  menyerap  matriks.  Teknik  ini  akan  meningkatkan  sifat mekanik secara keseluruhan komposit grafit [10].
(a)
(b)
Gambar.10.  Hasil  pengamatan  SEM  EVE/Grafit  (a)  20%  Grafit,  (b)  40% Grafit

## IV. KESIMPULAN
Penambahan  grafit  pada  komposit  meningkatkan  nilai konduktifitas. Data tertinggi diperoleh pada komposit yaitu 1,1 S/cm  untuk  Epoxy  Vinil  Ester/Grafit  (40)  dan  0,93  untuk Novolac Vinil Ester Resin/Grafit S/cm.
Penambahan  karbon  juga  meningkatkan  stabilitas  thermal dari komposit. Data pada  40% grafit menunjukkan berat sisa pada  800 o C  senilai  47%  untuk  komposit  Epoxy  Vinil Ester/Grafit  dan  47%  untuk  komposit  Novolac  Vinil Ester/Grafit
Penambahan  grafit  pada  komposit  menurunkan  sifat  tarik dari  komposit  data  tertinggi  diperoleh  pada  komposisi  0% grafit  dengan  nilai  16.6  MPa  untuk  Epoxy  Vinil  Ester  dan pada  komposisi  0%  grafit  dengan  nilai  10.7  MPa  untuk Novolac Vinil Ester

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Suddhasatwa Basu, Fuel Cell Science and Technology.  Springer : New York (2007)
[2] Prihandoko,B. Yunita Sadeli, Desto wahyu Novianto Pengaruh Tekanan Hot  Press  terhadap  Karakter  Pelat  Bipolar  PEMFC. Pusat  Penelitian Fisika LIPI:Tangerang Vol.27( 2010)
[3] H.S.  Lee,  H.J.  Kim,  S.G.  Kim,  S.H.  Ahn. Evaluation  of  graphite composite bipolar plate for PEM (proton exchange membrane) fuel cell Electrical,  mechanical,  and  molding  properties. Seoul  National University : South Korea Vol. 187–188 425–428 (2007)
[4] S.R.  Dhakate,  R.B.  Mathur,  B.K.  Kakati,  T.L.  Dhami. Properties  Of Graphite-Composite  Bipolar  Plate  Prepared  By  Compression  Molding Technique For PEM Fuel Cell. Tezpur University:India Vol.32 4537 – 4543 (2008)
[5] P. Dietrich, F. Büchi, A. Tsukada, M. Bärtschi, R. Kötz, G. G. Scherer, P. Rodatz, O. Garcia, M. Ruge, M. Wollenberg, P. Lück, A. Wiartalla, C. Schönfelder, A. Schneuwly and P. Barrade. . Lück, A. Wiartalla, C. Schönfelder,  A.  Schneuwly  and  P.  Barrade, Hy.Power — A  technology platform combining a fuel cell system and a supercapacitor (2003)
[6] Paul  Greenwood ⇑ ,  Robert  H  Thring,  Rui  Chen. Polyethylene-carbon material  for  polymer  electrolyte  membrane  fuel  cell  bipolar  plate. Proceedings of the  Institution of Mechanical Engineers222.L3 197-208
(2008)
[7] Renato Altobelli Antunes, Mara Cristina Lopes de Oliveira, Gerhard Ett. Investigation  on  the  corrosion  resistance  of  carbon  black  graphite- poly(vinylidene  fluoride)  composite  bipolar  plates  for  polymer electrolyte membrane fuel cells. Federal. University of ABC (UFABC), Santo Andre´: Brazil Vol.6 12474-12485 (2011)
[8] Xiao-Zi Yuan, Wang, Haijiang. PEM Fuel Cell Failure Mode Analysis. (2012)
[9] Jun Xu, John P. Donohoe, Charles U. Pittman Jr. Preparation, electrical and  mechanical  properties  of  vapor  grown  carbon  fiber  (VGCF)/vinyl ester composites. Composite part A 35 693-701 (2004)
[10] Dai, Liming , Intelligent Macromolecules for Smart Devices (2004)
[11] Kyriaki Kalaitzidou , Hiroyuki Fukushima, Lawrence T. Drza. A Route for  Polymer  Nanocomposites  with  Engineered  Electrical  Conductivity and Percolation Threshold . Materials.3. 1089-1103 (2007)
[12] Hui  Lui,  Judy.  S.  Riffle,  Chair,  James.  E.  McGrath,  Garth.  L.  Wilkes, Allen.  R.  Shultz,  Harry  W.  Gibson.  Synthesis, Characterization  and Properties  of  Vinyl  Ester  Matrix  Resins .  Dissertation  Faculty  of  the Virginia Polytechnic Institute and State University (1998)